32 



Mineralwasser bewirkte Veranderniig des Gusseisens", zu welcher 

 er durch Herrn A. Jarolimek, Director der Nadelfabrik in 

 Hamburg a. d. Donaii, veranlasst wurde. 



Diese VeranderuDg fand an einer in der Erde liegenden 

 gusseisernen Rohre statt, durcb welche wahrend 12 Jabren das 

 scbwefelwasserstoifhaltige Mineralwasser von Deutscb-Altenburg 

 geleitet wurde. 



An den friscben Brucbstucken der Robre sind drei ungleicb- 

 artige^ in der Macbtigkeit verscbiedene und sebarf von einander 

 abgegrenzte Scbicbten zu unterscbeiden. 



Die erste, innere und zugleicb dlinnste Sebicbte ist von brau- 

 ner Farbe und erdigem Ausseben. Sie bestebt der Hauptmasse 

 nach aus Eisenoxydbydrat^ Scbwefel und Scbwefeleisen. Das 

 genannte Hydrat ist nacb der Formel 



zusammengesetzt, welcbe aucb dem Brauneisenstein oder Limonit 

 entspricbt. Es entstebt aucb aus dem gefallten, amorpben und 

 normalen Eisenoxydbydrat unter Abspaltung von Wasser, wenn 

 es langere Zeit im Wasser aufbewabrt wird. Es ist daber moglicb, 

 dass beim Rosten des Eisens ein Stadium eintritt, wo normales 

 Eisenoxydbydrat gebildet wird, welcbes sicb bei langerer Berub- 

 rung mit Wasser in Limonit umwandelt. 



Aus der Analyse dieser Sebicbte folgt, dass sicb Scbwefel 

 und Scbwefeleisen aucb in den Wasserleitungsrobren abscbeiden 

 und mit dem Eisenoxydbydrat innig gemengt an gewissen Stel- 

 len eine dicbte und fest anbaftende Kruste bilden. 



Die zweite Sebicbte nimmt an mancben Stellen die balbe 

 Dicke der Robrenwand ein, ja sie ist an einigen Stellen ganz 

 allein vorbanden und besitzt eine vom grauen Robeisen ganz 

 verscbiedene, blatterig-krystalliniscbe Textur. Diese Sebicbte 

 entbalt 79-2 Pet. Eisen, geringe Mengen von Scbwefel und nam- 

 hafte Mengen von Grapbit und amorpber Koble. 



Die dritte ausserste Sebicbte erkennt man sogleicb als ganz 

 unverandertes graues Robeisen. Sie entbalt 92-6 Pet. Eisen und 

 geringere Mengen vonKoblenstoff als die vorbergebende Sebicbte. 



Die in Rede stebende Texturveranderung des Gnsseisens 

 wurde daber durch eine, von gewissen fixen und flucbtigen Be- 



